Synthese der Gesteine. Experimentelle Geologie. -257- 



vorhanden seien , muss der noch flüssige Theil 3 °/ C enthalten , der er- 

 starrte Theil (feste Lösung) enthält dann 1,5 %> un( i die Temperatur muss 

 1150° (ca.) sein. Bei Wärmeentziehung wird die Menge der flüssigen 

 Phase immer geringer und man hat schliesslich nur noch 



4. Graphit und feste Lösung von Kohlenstoff, also zwei 

 Phasen, monovariantes System. Die Zusammensetzung der festen Lösung 

 (Austinit, Martensit oder Troostit) ist hei jeder Temperatur vollständig 

 bestimmt, es ist eine gesättigte feste Lösung. 



5. Graphit, feste Lösung von Kohlenstoff, reines 

 Eisen. 3 Phasen, invariant. So lange nicht eine der 3 Phasen ver- 

 schwindet, bleibt auch bei Wärmeabgabe die Zusammensetzung der festen 

 Lösung dieselbe (nämlich 0,5 % C ca.) und die Temperatur constant 

 (nämlich 700° ca.); entzieht man immer mehr Wärme, so verschwindet 

 schliesslich die feste Lösung und man hat nur noch 



6. Graphit und reines Eisen. 2 Phasen, monovariant. Die 

 Temperatur hat von 700° (ca.) abwärts keinen Einfluss mehr auf die Zu- 

 sammensetzung des Systems, es ist bis zur gewöhnlichen Temperatur ab- 

 solut beständig. 



Es wird ferner von der Phasenregel Anwendung gemacht auf die 

 Erstarrung des Granit. Es handelt sich hier um drei chemische 

 Componenten, nämlich Kieselsäure, Thonerde und Kali 1 ; würden mehr 

 auftreten, so würde der erreichte Gleichgewichtszustand sicher kein be- 

 ständiger sein. Letzteres tritt gewöhnlich ein , wenn die Schmelze rasch 

 erstarrt. Dann bilden sich z. B. im Eisenschmelzfluss Eisen, Graphit und 

 Cementit (Fe 3 C); letzterer ist aber unbeständig und wird durch Anlassen 

 bei der Herstellung des Schmiedeeisens entfernt. Solche nicht im Gleich- 

 gewicht befindliche Systeme können sich aber auch dadurch bilden, dass 

 die Ausscheidungen des Schmelzflusses sich z. Th. concentrisch umhüllen 

 und so z. Th. von einander abschliessen. Man beobachtet z. B. bei der 

 Erstarrung von Kupfer -Cadmium-Legirungen oft drei Phasen, nämlich 

 Kupfer, Cadmium und eine Verbindung beider, wobei aber das zuerst aus- 

 geschiedene Kupfer nur dadurch erhalten geblieben ist, dass es durch die 

 Verbindung beider Metalle von Cadmium getrennt wurde. Die Eigen- 

 schaften derartiger nicht stabiler Legirungen pflegen daher je nach der 

 Art der Herstellung sehr zu variiren. 



Die ausserordentliche Bedeutung der Phasenregel für die Metallurgie 

 wie namentlich auch für die Entstehung zunächst der pyro- 

 genen Gesteine ist einleuchtend. O. Müg-ge. 



1 Doch nur im Wesentlichen ; in Wirklichkeit dürften die Verhältnisse 

 hier schon viel complicirter sein; aus den angenommenen Componenten 

 kann sich überhaupt kein Glimmer (Muscovit) bilden. Bef. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1901. Bd. II. 



